— 262 — 



avec cette pierre, qui contient beaucoup de silice et 

 d'alumine. 



Le marbre de Gierp est à peu près le môme que celui de 

 Sarrancolin (Hautes -Pyrénées) avec lequel on produit 

 les pièces tournées si connues à Bagnères-de-Bigorre. Ce 

 marbre est du genre appelé brèche, brocatelle et griotte; 

 sa couleur est variable, tantôt rouge, tantôt verdàtre; quel- 

 ques échantillons sont entièrement gris. 



Cette pierre, qu'on rencontre soit dans le silurien, soit 

 dans le dévonien, a servi à la construction d'un pont de 40 

 mètres d'ouverture, sur la Pique, près de Cierp, et de deux 

 autres ponts, sur la même rivière, à quelques kilomètres 

 au-delà. Des expériences nombreuses ont démontré que le 

 marbre de Cierp était beaucoup plus résistant que celui de 

 Saint-Béat. La pression de 300 kil. par centimètre carré 

 suffit à peine pour produire une fente dans un cube de 3 

 centimètres de côté, et certaines variétés ne sont écrasées 

 complètement que sous un poids de 6 à 70 kil. (par cen- 

 timètre carré). La résistance à la flexion est également très- 

 grande, et l'expérience a fait voir qu'elle était de 460 k. par 

 centimètre carré. 



Quant à la pierre de Cazaux, elle ressemble beaucoup au 

 marbre gris de Cierp. Elle a la même nuance; sa résis- 

 tance à l'écrasement est la même (300 kil. par o m , oi 2 ); 

 mais sa résistance à la flexion est beaucoup plus grande: 

 260 kil. par centimètre carré. 



Enfin, les marbres de S?t-Béat, employés pour quelques 

 ouvrages, ont donné pour résistance à l'écrasement, par cen- 

 timètre carré : 



le blanc: 213 kil. 

 le gris: 240 kil. 

 le gris bleuâtre : 268 kil. 

 au minimum. De sorte qu'on peut en conclure que moins 

 ces marbres contiennent desilice et d'alumine, moins ils sont 

 résistants. 



En ce qui concerne les chaux du pays, une seule a été 



